D'HISTOIRE NATURELLE. 147 
qui pesoit 0,67, ne contenoit ni muriate ni phosphate, ainsi 
qu'on le reconnut par la dissolution d'argent. Ce résidu traité 
par l’eau a laissé 0,05 de matière insoluble qui m'a paru 
formée de silice, de carbonate de chaux, d'une petite quantité 
d'alumine, et d'oxide de fer. La dissolution contenoit 0,52 
de sulfate de soude et 0,08 de carbonate, ainsi que je le re- 
connus par le muriate de barite. i 
33. De ces expériences, il résulte que le lavage de 20 
grammes de charbon de cartilage a donné, 
Sulfate desonde. o oinar ses ne ee ss: 0,9025 
Mariate de’soude, .......,...:..:. leds ris Grosse 3,8422 
Sous-carbonate de soude................ Pei rifv €. 0,0899 
Matières terreuses, ete... . leeren sue ea . 0,0500 
8,1400 
Examen du charbon lapé à l'eau bouillante. 
34. Le charbon épuisé par l'eau pesoit, aprés avoir été 
rougi dans un creuset, 11,65. Cette quantité ajoutée au 8,14 
qui avoient été dissous par l'eau donna 19,79, d’où il suit 
qu'il y a eu une perte de 0,21, ce qui fait environ 1 centième. 
. Détermination de la quantité de cendre contenue dans 
ce charbon. 
35. Avant de traiter le charbon par l'acide muriatique, 
je voulus savoir si l'eau lui avoit enlevé la propriété phos- 
phorique; en conséquence je pris le quart du charbon épuisé 
par l'eau , c'est-à-dire, 2,91 qui représentent 5 gr. de char- 
bon non lavé. Ce charbon, chauffé dans un creuset de platine, 
exhala avant que d’être rouge une odeur sulfureuse. Quand 
il commenca à rougir, il produisit une flamme jaune et une 
: LA i 
odeur de phosphore. La flamme se montra jusqu à la fin de 
19 Æ 
